( i67 ) 



CHIMIE MÉTALLURGIQUE. — Sur l' élimination du phosphore dans tes fontes. 

 Note de M. H. Caron, présentée par M. H. Sainte-Claire Deville. 



« Les nombreuses tentatives que j'ai faites dans le but d'éliminer le 

 phosphore des fontes ont été infructueuses jusqu'à ce jour, et bien plus, 

 j'ai été à même de constater que la fonte absorbe en grande partie le phos- 

 phore qui l'environne au moment de sa formation , surtout si les laitiers 

 sont siliceux. Ainsi, ayant traité plusieurs fois des minerais complètement 

 exempts de phosphore, par du charbon de bois additionné de phosphate de 

 chaux et de silice, j'ai constamment retrouvé dans la fonte ainsi produite 

 presque tout le phosphore que j'avais mis dans le creuset à l'état de phos- 

 phate. Voici du reste les résultats exacts de mes expériences : un minerai 

 de fer carbonate de Benndorf a été réduit dans un creuset brasqué par du 

 charbon mélangé de phosphate de chaux. 



» La quantité de phosphate de chaux a été calculée d'après le rendement 

 du rainerai, de manière à pouvoir introduire i pour loo de phosphore dans 

 la fonte obtenue. 



Phosphore pour lOO de fonte. 



N" 1. — Réduction avec i5 pour loo de silice o>92 



N" 2. — Réduction avec lo pour loo de silice o,8() 



N" 5. — Réduction avec 5 pour lOO de silice 0,87 



N° 4. — Réduction sans addition o ,85 



N° 5. — Réduction avec 5 pour 100 de carbonate de chaux. . . 0,82 



IN" 6. — Réduction avec 10 pour 100 de carbonate de chaux.. 0,82 



» Puisqu'il semble n'exister aucun moyen d'enlever aux fontes le phos- 

 phore qu'elles contiennent et qu'en outre elles ne manquent jamais de 

 s'allier à ce corps lorsqu'elles le rencontrent, il sera important d'écarter 

 toutes les,causes qui peuvent contribuer à introduire ce métalloïde nuisible 

 dans la fabrication des fontes. Parmi ces causes il en est une à laquelle on 

 attache ordinairement peu d'importance, mais qui cependant me paraît digne 

 d'examen : c'est la composition chimique des combustibles végétaux. 



» Presque tous les bois contiennent du phosphore, aussi les fontes au 

 bois faites avec des minerais où l'on ne rencontre pas traces de phosphore 

 en renferment toujours au moins 0,2 pour 100 (i). A cette dose le phos- 

 phore n'est pas nuisible; à o,5 pour 100 il est encore inoffensif, mais à 



\i) Karsten. 



